SÉANCE DU I*"" AOUT IQIO. 'igi 



reiix, le plirnoniôiit' est extrômeniPiit marqué, et Ton ol)scrvc facilement, 

 après un nièine recuit, ilo.s forains dont les diuiensions linéaires varient dans 

 le rapport do i à lo, suivaiil T/Lal (rècrouissage préalable. 



Ainsi, dans le spécimen que nous présentons à l'Académie, le volume des 

 j;rains est, en moyomie, mille l'ois plus grand dans la partie écrouie rpie 

 dans la partie non éciuuie, Ce dévelo[>pemenl du grain ne nuidilje pas 

 considéraljleniiuil, conime l'on sait, lys propriétés mécaniques que révèle 

 l'essai de traction ordinaire, mais présente, en revanche, une intluence 

 énorme sur la fragilité du métal. Le travail spécifi(|ue de rupture ou rési- 

 lience, tel qu'il est mesuré par l'essai de flexion sur barreaux entaillés, 

 devient pratiquentont nul dès (pie les dimensions des grains atteignent une 

 certaine valeur. Dans certains cas, noup avons observé (juo des barres 

 d'acier doux qui, ai)rès étirage à la jilière, pouvaient suhjr une jloxion très 

 accentuée sans être détériorées, devenaient, après un reciiii aux environs 

 de (jjo", assez fragiles pour se casser en tombant à terre. Ainsi, la dimi- 

 nution de malléabilité produite dans l'acier doux par l'écrouissage, loin 

 d'être toujours atténuée par le recuit, comme on l'admet généralement, 

 peut être, au contraire, très fortement exagérée lorsque ce recuit a lieu 

 dans un certain intervalle de température, qui est, en général, vojsin de 

 65o"-8oo°. Ce phénomène s'observe également sur les aciers écrouis par 

 les procédés les plus divers, fils tréfdés, tôles laminées à froid, aciers mar- 

 telés ou emboutis à froid, etc., etc. Si l'on considère le grand nombre d'opé- 

 rations du travail des métaux, qui sont susceptibles de produire un écrouis- 

 sage et qui allernent avec des récliauffages, on sera conduit ^ reconnaître 

 (pie le phénomène auquel est consacrée cette Note doit intervenir fréquem- 

 ment pour modifier la qualité des produits métallurgiques et pourrait, sans 

 doute, servir d'explication, dans bien des cas, à des ruptures jugées tout à 

 fait anormales. 



Dans certains cqs, ce phénomène peut être utilisé comme un véritable 

 révélateur de l'état d'écronigsage d'un métal. Supposons, par exemple, 

 (pi'on produise des empreintes sur un fragment de métal, puis qu'on le 

 polisse de façon à faire disparaître tout relief. Si l'on recuit ce métal et si, 

 après l'avoir allUfiué chimi(pie[nent, on rcxamine au microscope, on 

 constate que les grains cristallins sont beaucoup plus développés dans les 

 parties qui correspondaient aux creux les plus accentués; la dilTérence de 

 grosseur des grains peut être assez marquée pour être nettement visible à 

 l'œil nu. 



En résumé, les faits que nous venons de rappeler et nn grainl nombre 



